SUR LHIST. NATURELLE ET LES ARTS. i;r 



Icfqiielles les atides s'infinuent le mieux , I'addition de Iciubkbles terres 

 paroic etrc le moycn le plus convtnable pour reniedicr an d^faut du fet 

 calTant achaud. En efict , a un egard I'operation reudlti mais a un autre 

 Ces terres confumcMit trop fortenunc la pattic inflammable du ter, & peu- 

 vent par conrequei.t convctlir le ter caflaiit a chaud en tcr caffant n froid, 

 C'eft pourquoi Ics terres calcaiies -argilieufes font ici la nitilleure 

 addition , parce que , convenablement ?. leur nature , elles fc char- 

 gent des acides fans ainaigrir le fer : on a prepare , fuivanc 

 cette m^thode , quelques niilliers de quintaux de fer dans les forges 

 Royales de Zantzhaulen , & Ton a converti du fer de Suede caffant a 

 chaud & de vieilles chaudicres des falines , en toles & barres de bon 

 fer. 



Lesdefauts du fer aigrc one plufieurs caufes. La premiere qii'on peut 

 alleguer , eft la prefence du zinc & dc I'antimoine dans les mines d'ou on 

 le tire. La prefence du premier eft reconnoiffable par les fleurs cryftallines 

 blanches, & celle du fecond par la flamme couleur de verd de mer , qui 

 ii manifeftenc dans la fufion de la minierc de ce metal. Ces deux fubf- 

 rances dcnii metalliques fe volatilifent facilement , & par confequent il 

 fuffit de calciner la mine de fer par un feu de flamme, pour la delivrer de 

 ce detaur. 



Une feconde raifon des defauri du fer aigre fe trouve dans le mclanoe 

 de maticres peu fuhbles au mineral de fer; ce qui caiife une fcorie trop 

 tenace & trop pefante , pour que la feparation des parties metalliques 

 d'avec les parties heterogcnes puifTc fe faire parfaitemtnt. L'adlion feule 

 du foufflet , ni I'ufage de la chaux feule, ne fauroient corriger ce defaur , 

 mais au contraire defsechent le fer , &c le rendent caffant a froid. II eft done 

 difficile de le corriger, a moins qu'on n'y ajoute une mine de fer d'une 

 efpcce plus tufible. Si au cortraire le minerai eft trop fufible , il en refulta 

 un inconvenient encore plus grand , les parties metalliques mcme etant 

 alors difpofees a fe fcorifier; defaut auquel on ne fauroit remedier qu'en 

 y ajourantun minerai plus fufible. 



Qu'on nie permette ^ prefent de deduire de tout ce que j'ai dit des di- 

 vetfes efpeces de fer , de leurs caufes & des moyens propres a ameliorer 

 celles qui en ont befoin , encore quelques confequences pratiqu:s. 



D'abord il s'cnfuit d'une manicre tout-.vfait evidenre, que plufieurs des 

 detauts du fer exiftent deja dans fa mine. On en trouve des preuves fufS-. 

 fantes dans le fer caffant a froid & dans le fer aigre. 



2°. II n'y a prefque aucun de ces defaurs auquel on ne puiffe reme- 

 dier par des additions convenables, de manicre a rcndre un fer quelconque 

 auffi bon que celui de la mcilleure efpcce, & propre a routes fortes d'ou- 

 Vrages, 



3°, Comme les mines de fer font d'une nature extremcment diifersnte 



